l452 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



loo Ni révèle en outre un fait singulier : tandis qu'une faible addition de 

 manganèse relève le coefficient, une teneur plus forte le ramène vers sa 

 valeur normale. 



Ce fait peut être rapproché de deux autres, que j'ai constatés : i° Pour 

 cette même teneur en nickel, le coefficient moyen est d'autant plus élevé 

 que la teneur en manganèse est plus forte ('); 2° les premières traces de 

 magnétisme qui, dans les alliages à 3i pour 100 IVi sans Mn, apparaissent 

 au refroidissement vers i3o°, ne deviennent évidentes, pour l'alliage à 

 5,1 pour 100 Mn, que vers 60°, et pour celui à 8,3 pour 100, que vers 

 — 10°. Le manganèse abaisse donc le début de la transformation, et, pour 

 la teneur en nickel des alliages considérés, amène la région de rapide trans- 

 formation, à laquelle correspond une forte valeur du coefficient ^, d'abord 

 aux températures ordinaires, puis à des températures plus basses. 



Au point de vue de leur état, c'est-à-dire de la proportion du fer-alpha 

 et du for-gamma qu'ils renferment, les alliages à forte teneur en manganèse 

 se trouvent dans des conditions analogues à celles des alliages non manga- 

 nèses, à plus faible teneur en nickel. Ceux dont il est question ici sont assez 

 semblables, pour l'ensemble de leurs propriétés, aux alliages de même 

 ordonnée, sur la branche ascendante de la courbe du coefficient [i. Le man- 

 ganèse diminue donc, en apparence, la teneur en nickel; en d'autres termes, 

 son action s'ajoute à celle du fer. 



Mais ce n'est là qu'une indication sommaire; en conservant, pour les 

 alliages ternaires, la teneur en nickel comme abscisse, on introduit, dans 

 l'appréciation des propriétés des alliages, un élément arbitraire, qui serait 

 autre, et conduirait à des énoncés différents, si l'on prenait pour abscisse la 

 teneur en fer. Le diagramme triangulaire permettrait seul des énoncés 

 indiscutables. 



fiole du chrome. — Les croix du diagramme, marquant l'action du chrome, 

 montrent tout d'abord que ce métal abaisse la valeur de j3 dans la région du 

 maximum; et, si l'on se souvient que, dans cette région, ce coefficient est 

 d'autant plus fort que la transformation est plus rapide, on en conclura que 

 le chrome est un retardateur des transformations. La position de trois des 

 croix dans la région du minimum de [3 pourrait faire croire qu'il accélère la 

 fin du passage au fer-alpha; mais il ne faut pas oublier la grande difficulté 

 de la détermination de [i et la marge d'erreur qu'on doit admettre pour 



(') Comptes rendus., l. 152, 28 janvier 191 i, p. 189. 



